Ari Susandy Sanjaya, Mardiah, Herlina Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah

## PENURUNAN LAJU KOROSI LOGAM ALUMINIUM MENGGUNAKAN INHIBITOR ALAMI

## DECREASING THE CORROSION RATE OF ALUMINUM METALS USING NATURAL INHIBITORS
Ari Susandy Sanjaya, Mardiah*, Herlina Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda, 75119 *Email: mardiah@ft.unmul.ac.id

## Abstrak
Korosi    merupakan  penurunan  kualitas  logam  yang  dipengaruhi  oleh  lingkungan.  Korosi  tidak  dapat dihindari  namun  dapat  dihambat  dengan  cara  seperti  penambahan  zat  inhibitor.  Dalam  penelitian  ini dilakukan studi laju korosi pada logam aluminium dengan cara menambahkan zat yang berfungsi sebagai inhibitor  alami  yakni  ekstrak  daun  karamunting (Rhodomyrtus  tomentosa) ke  dalam  media  korosif  HCl 1  M  dengan  metode  imersi.  Studi  laju  korosi  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  pengaruh  inhibitor  yang digunakan  untuk  mengurangi  laju  korosi  pada  aluminium,  mengetahui  efisiensi  inhibisi  serta  model adsorpsi    inhibitor.  Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  metode  gravimetri  diperoleh  bahwa  ekstrak  daun karamunting  memiliki  efek  inhibisi    dengan  efisiensi  tertinggi  sebesar  91,74  %  pada  waktu  10  menit perendaman  dengan  konsentrasi  inhibitor  200  ppm  dan  dengan    permodelan  adsorbsi  Langmuir diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,9775.

## Kata kunci : inhibitor, alumunium, korosi

## Abstract
Corrosion  is  a  decrease  in  the  quality  of  metals  that  is  influenced  by  the  environment.  Corrosion  is unavoidable  but  can be  inhibited  by    adding  an  inhibitor.  In  this  study,  a  corrosion  rate    on  aluminum metal was carried out by adding substances that function as natural inhibitors. That is karamunting leaf extract  (Rhodomyrtus  tomentosa)  was  added  to  the  corrosive  media  of  HCl  1  M  by  immersion  method. This  corrosion  rate  study  aims  to  know  the  effect  of  inhibitors  used  to  reduce  corrosion  rates  in aluminum, determine the inhibition efficiency and inhibitor adsorption models. Based on the results of the gravimetric  analysis,  it  was  found  that  karamunting  leaf  extract  had  the  highest  inhibitory  effect  with efficiency  of  91.74%  at  10  minutes  immersion  with  a  200  ppm  inhibitor  concentration.  And  the correlation coefficient Langmuir Adsorption modelling was 0.9775.
Keywords: inhibitor, corrosion,aluminium

## 1. PENDAHULUAN
Logam  aluminium  merupakan  bahan material  yang  sering  digunakan  pada aplikasi  rekayasa,  karena  kombinasi  yang ringan,  kekuatan  mekanik  yang  baik  serta konduktivitas  termal  dan  listrik  yang  baik. Aluminium  memiliki  ketahanan  yang  baik terhadap  lingkungannya  karena  permukaan logam  aluminium  memiliki  lapisan  tipis oksida yang mencegah oksidasi lebih lanjut. Namun,  apabila  logam  aluminium  terpapar
dalam  kondisi  asam  (pH  <  5)  maka  lapisan oksida tersebut akan melarut  (Deng dan Li, 2012).  Sehingga  aluminium  rentan  terhadap korosi.
Ada beberapa cara mencegah terjadinya korosi, seperti membuat paduan logam yang berfungsi  agar  tidak  terjadi  korosi,  melapisi bagian  logam  agar  tahan  dari  medium korosif, atau dengan cara membuat zat yang dapat  menghambat  korosi  yang  berfungsi sebagai inhibitor.
Ari Susandy Sanjaya, Mardiah, Herlina Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Samsul bahri (2007) melakukan penelitian
dengan menguji tentang penghambatan  korosi  baja  beton  dengan menggunakan  larutan  garam  dan  asam dengan  menggunakan  campuran  senyawa butilamina  dan  oktilamina.  Pada  penelitian ini  digunakan  sampel  baja  ST  37,  asam sulfat, NaCl, butil amina, oktil amina, asam nitrat, dan akuades. Metode yang digunakan adalah  metode  imersi.  Dari  hasil  penelitian diperoleh  bahwa  efisiensi  inhibisi  senyawa butilamina  dan  oktilamina  dalam  larutan asam sulfat yaitu 38,04 % sedangkan dalam larutan garam natrium khlorida  yaitu  87,39 %.
Gogot  Haryono  dkk  (2010)  melakukan penelitian  tentang penambahan  inhibitor alam  dari  ekstrak  kopi,  ekstrak  tembakau, gambir dan getah dari pinus dapat digunakan untuk  mengurangi  laju  korosi  besi  dalam media  air  laut.  dengan  rentang  suhu  dari 29 o C sampai 37 o C.
Deng  dan  Li  (2012)  menggunakan ekstrak  daun  bunga  melati (Jasminum nudiflorum  Lindl) untuk  menghambat  laju korosi  aluminium  dalam  larutan  HCl  1  M. Efisiensi  inhibisi  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  konsentrasi  inhibitor  yakni sebesar 90% dengan waktu immersi 2 jam.
Sementara  itu  tanaman  karamunting merupakan  tumbuhan  liar  yang  jarang dimanfaatkan.  Berdasarkan  pemeriksaan morfologi  tumbuhan  yang  dilakukan  oleh Sutomo  dkk  (2010),  tumbuhan  karamunting
atau dalam bahasa latin disebut
Rhodomyrtus tomentosa
merupakan tumbuhan  perdu  berkayu  dengan  tinggi dapat mencapai 4 meter menyerupai semak. Karamunting  memiliki  bentuk  daun  oval, ujung  dan  pangkal  meruncing,  tepi  daun rata,  permukaan  atas  daun  mengkilap sedangkan  permukaan  bawah  daun  kasar karena  memiliki  rambut-rambut  halus. Panjang  daun  5  hingga  7  cm  dan  lebarnya sekitar  2  hingga  3  cm.  Bunga  berwarna merah  muda  keunguan.  Buahnya  dapat dimakan  bila  matang  berwarna  ungu  dan manis.  Sistem  perakaran  tunggang  dan kokoh di bawah tanah.
Hasil  uji  identifikasi  kimia  secara kualitatif    daun  karamunting  menunjukkan adanya  senyawa  golongan  aleuron,  tanin, katekol, alkaloid
dan saponin
(Sutomo, dkk, 2010)
Gambar 1. Tanaman Karamunting Tanin  termasuk  kedalam  senyawa organik  yang  kompleks  yang  terdapat  pada berbagai macam tumbuhan. Tanin
merupakan  senyawa  yang  kaya  akan polifenol  yang  menghambat  proses  oksidasi (Fachry, 2012).
Tanin  dapat  mempunyai  sifat  asam karena  terdapat  gugus  fenol  didalamnya. Tannin  mempunyai  rasa  yang  kalat.  Selain itu  tannin  juga  berfungsi  sebagai  zat  yang digunakan  untuk  penghambat  laju  korosi. Favre  dan  Landolt  (1993)  menyatakan bahwa    senyawa  tanin  dapat  digunakan untuk  menghambat  laju  korosi  baja  dalam larutan garam. Dengan memanfaatkan kekayaan  alam  Indonesia,  maka  perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui daya  inhibisi  ekstrak  daun  karamunting terhadap  laju  korosi  aluminium  dalam larutan asam

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## a. Medium Korosif
Medium  korosif  yang  digunakan  adalah larutan HCl 1 M.
b. Ekstrak daun Karamunting
Pada proses pembuatan Inhibitor, Disiapkan  daun  karamunting  yamg  telah dikeringkan  dengan  di  angin-anginkan  lalu dikeringkan    dengan  menggunakan  oven pada  suhu  60 o C  selama  2  hari  lalu dihancurkan  dengan  menggunakan  blender, lalu  ditimbang  daun  karamunting  sebanyak 15  gram  dengan  menggunakan  neraca analitik,  kemudian  diekstrak  dengan  etanol 96%  selama  72  jam.  Kemudian  dilanjutkan dengan  destilasi  pada  suhu  sekitar  70  °C untuk  memisahkan  ekstrak  dari  pelarutnya kemudian  ekstrak  padat  yang  diperoleh ditimbang dan dihomogenkan dengan etanol
Ari Susandy Sanjaya, Mardiah, Herlina Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
96%  sehingga  didapatkan  larutan  inhibitor 50- 250 ppm.

## c. Preparasi Benda Uji
Benda  uji  yang  digunakan  berupa Aluminium  yang  dipotong  dengan  ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan tebal 0.01 cm, Benda  uji  yang  akan  digunakan  dibersihkan dari  kotoran  dan  debu  yang  menempel. setelah  dibersihkan  dari  kotoran  dan  debu yang menempel lalu ditimbang sebagai berat awal.

## d. Pengujian Korosi
Benda  uji  berupa  Aluminium  yang sudah  dibersihkan  dan  ditimbang  masing- masing  dicelupkan  ke  dalam  larutan  HCl  1 M  tanpa  inhibitor  dan  dengan  inhibitor  50- 250  ppm.  Kemudian  dilakukan  waktu perendaman  yang  bervariasi  yatu  5,  10,  15, 20  dan  25  menit.  Setelah  perendaman dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan, spesimen  dikeluarkan,  dicuci  dengan  dialiri aliran  air  dan  aseton  untuk  menghilangkan produk  korosi,  lalu  dikeringkan  dengan menggunakan  aliran  udara  panas.  Setelah selesai  kemudian  dilakukan    penimbangan hingga berat nya konstan

## e. Besaran yang diukur
Adapun  beberapa  besaran  yang  diukur  dan analisa  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini antara lain  :
Laju korosi = (1)

## Daya Inhibisi (efisiensi)

## x 100%                                 (2)

## Keterangan :
E = efisiensi dari penambahan zat inhibitor Ro=massa  aluminium  sesudah  immersi dengan  penambahan inhibitor (mg) Ri=massa aluminium sesudah Immersi tanpa ditambahkan inhibitor (mg) Massa aluminium (mg) Luas Aluminium (cm 2 ) Waktu Perendaman (jam)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengaruh waktu imersi terhadap massa aluminium
Berdasarkan  Gambar  2.  dapat  dilihat massa  aluminium  yang  terkorosi  tanpa penambahan inhibitor, semakin lama aluminium  terpapar  larutan  HCl  maka semakin  banyak  massa  yang  terkorosi.  Data massa  aluminium  yang  terkorosi  dapat dimodelkan menggunakan persamaan polinomial  derajad  tiga  dengan  koefisien korelasi sebesar 0,9963.
Gambar 2. Grafik massa logam aluminium yang terkorosi selama waktu yang  ditetapkan dalam larutan HCl
Adapun  laju  korosi  tanpa  inhibitor  dapat dilihat pada Tabel 1 dan laju korosi dengan menggunakan  inhibitor  dapat  dilihat  pada Tabel 2. Tabel 1. Hasil uji imersi logam aluminium dalam larutan HCL tanpa inhibitor waktu (menit) massa awal (mg) Massa akhir (mg) massa yang terkorosi (mg) laju korosi (mg/cm 2 jam) 5 599,1  598,1 1 0,5958 10 566,6  555,7 10,9 3,2473 15 562,4  522,7 39,7 7,8848 20 576,9  502,1 74,8 11,1420 25 592,5  416,6 175,9 20,9613
Ari Susandy Sanjaya, Mardiah, Herlina Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Tabel 2. Hasil uji imersi logam aluminium dalam larutan HCL dengan inhibitor 200 ppm
waktu
(menit) massa awal (mg) massa akhir (mg) massa yang terkorosi (mg) laju korosi (mg/cm 2 jam) 5 584,8  584,7 0,1 0,0596 10 569,7  568,8 0,9 0,2681 15 587 572,2 14,8 2,9394 20 578,5  547,7 30,8 4,5879 25 585,7  520,9 64,8 7,7219
Berdasarkan  Tabel  1  dan  2  dapat  diperoleh efisiensi  berturut-turut  sebesar  90  %, 91,74%,  62,72%,  58,82%,  dan  63,16%. Efisiensi  tertinggi  terdapat  pada  waktu perendaman  10  menit  dengan    laju  korosi turun  dari  3,2473  mg/cm 2 (tanpa  inhibitor dengan  waktu  yang  sama)  menjadi  0,2681 mg/cm 2 jam.  Pada  Tabel  2  dapat  dilihat bahwa  semakin  lama  waktu  perendaman semakin  tinggi  laju  korosi  aluminium  dan laju    korosi  cenderung  menurun  dengan adanya  penambahan  inhibitor.  Hal  ini menunjukan bahwa ekstrak daun
karamuntiing ( R. tomentosa) dapat menurunkan  laju  korosi  aluminium  dalam larutan  HCl.  Dengan  membandingkan  laju korosi  antara  logam  aluminium  yang  diberi inhibitor  lebih  lambat  laju  korosi  nya dibandingkan dengan tanpa inhibitor.

## 3.2. Pengaruh konsentrasi inhibitor terhadap massa aluminium
Pengaruh  konsentrasi  inhibitor  dapat  dilihat pada  Gambar  3.  semakin  tinggi  konsentrasi inhibitor  maka  massa  aluminium  yang terkorosi  semakin  menurun.  Sehingga  laju korosi  juga  menurun  sebagaimana  tampak pada  Tabel  3.  Laju  korosi  menurun  dari 20,9513  mg/cm 2 jam  menjadi  6,2681 mg/cm 2 jam atau turun sebesar 70%.
Gambar 3. Grafik massa logam aluminium yang terkorosi terhadap konsentrasi inhibitor dalam larutan HCl
Tabel 3. Hasil uji imersi logam aluminium dalam larutan HCL pada waktu perendaman 25 menit
Menurut  Rahmawati  (2013)  Senyawa- senyawa amina alifatik dan aromatic,tiourea (senyawa  S)  dan  aldehid  (senyawa  O) memiliki  pasangan  elektron  bebas  yang menyebabkan inhibitor
cenderung bermuatan  sehingga,  inhibitor  akan  tertarik ke  permukaan  logam,  mencegah  pelarutan logam  dan  oksidasi  lanjut.  Menurut   Abiola dan  Otaigbe  (2009)  penurunan  laju  korosi seiring  dengan  peningkatan  konsentrasi inhibitor  disebabkan  karena  terjadinya adsorbsi inhibitor pada permukaan aluminium.    Besarnya  luas  pelingkupan permukaan aluminium atau surface coverage (Θ)  dapat  ditentukan  dari persamaan: Θ = I% /100                                     (3) I adalah % efisiensi penggunaan inhibitor Konsen trasi (ppm) massa awal (mg) massa akhir (mg) massa yang terkorosi (mg) laju korosi (mg/cm 2 jam) 0 592,5  416,6 175,9 20,9513 50 596,4  521,7 74,7 8,9017 100 585,6  548,7 36,9 4,3972 150 562,9  504,8 58,1 6,9235 200 585,7  520,9 64,8 7,7219 250 584,7  532,1 52,6 6,2681
Ari Susandy Sanjaya, Mardiah, Herlina Lia Novianti, Opie Aulia Fadilah
Hasil pengeplotan luas pelingkupan permukaan aluminium terhadap konsentrasi, menggunakan model adsorpsi  isotermal  Langmuir  dengan persamaan : C/ Θ = 1/k + C                                 (4) Dimana C merupakan konsentrasi inhibitor,  Θ  luas  pelingkupan  permukaan dan  k  adalah  konstanta  kesetimbangan adsortif. Hasil pengeplotan adsorpsi isotermal  Langmuir  didapatkan  koefisien korelasi (R2) dan persamaan (y).
Seperti  yang  ditampilkan  pada  Tabel  4 merupakan hasil uji imersi logam aluminium  dalam larutan HCl pada  waktu perendaman  25  menit  dan    Gambar  3 merupakan  hasil  permodelan  adsorbsi Langmuir  diperoleh  koefisien  korelasi sebesar  0,9775.   Sehingga proses adsorpsi inhibitor  dari  ekstrak  daun  karamunting (R.tomentosa) dapat  dimodelkan  dengan metode adsorbsi Langmuir
Tabel  4.  Laju  korosi,  daya  inhibisi  atau efisiensi  dan surface  coverage
(luas pelingkupan)
Gambar 4. Grafik Model Adsorpsi Isotherm Langmuir

## 4.   KESIMPULAN
Dari  hasil    penelitian  yang  telah  dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh Inhibitor dari  daun  karamunting  yang  ditambahkan pada medium korosif HCl dapat menurunkan laju korosi aluminium.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Kementerian  Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitan ini.

## REFERENSI
Abiola  Olusegun  K.  Otaigbe  J.O.E.  2009. The  effects  of  Phyllanthus  amarus extract  on  corrosion  and  kinetics  of corrosion  process  of  aluminum  in alkaline  solution. Corrosion  Science . 51. 2790–2793
Deng  Shuduan,  Li  Xianghong.  2012. Inhibition  by  Jasminum  nudiflorum Lindl. leaves  extract of the corrosion of aluminium  in  HCl  solution. Corrosion Science .64. 253–262.
Favre M, Landolt D. 1993. The Influence of Gallic  Acid  On  The  Reduction  of  Rust on  Painted  Steel  Surface, J.  Corrosion Science 34, 1483-1492.
Fachry, A Rasyid, RM. Arief Sastrawan, dan Guntur Svingkoe. 2012. Kondisi  Optimal  Proses  Ekstraksi Tanin dari Daun Jambu Biji Menggunakan Pelarut Etanol. Prosiding STNK TOPI (7) : 69-73 Gogot Haryono, Bambang Sugiarto, Hanima Farid  dan  Yudi  Tanoto.  2010.  Ekstrak Bahan  Alam  sebagai  Inhibitor  Korosi. Prosiding  Seminar  Nasional  Teknik Kimia Kejuangan: D09-1-D09-6. Putri  Ayu  Linda,  Yuliawati  Kiki  Mulkiya. 2015.  Pengaruh  Perbedaan    Pelarut Ekstraksi  terhadap  Kadar  Senyawa yang  Berpotensi  Memiliki  Analgetik Dari Ekstrak Daun dan Buah Karamunting. (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton)  Hassk ). Universitas  Islam Bandung. Bandung Konsentrasi Inhibitor (ppm) Laju korosi (mg/cm 2 jam) Daya Inhibisi atau Efisiensi (%) Surface coverage (Θ) C/Θ 50 8,9017  57,53 0,58 86,9071 100 4,3972  79,02 0,79  126,5468 150 6,9235  66,97 0,67  223,9813 200 7,7219  63,16 0,63  316,6517 250 6,2681  70,10 0,70  356,6504

## Rahmawati  Fitria.  2013.  ‘Elektrokimia
Transformasi  Energi  Kimia-Listrik’.
Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Sutomo.,  Arnida.,  F.  Hernawati.,  dan  M. Yuwono. 2010. Kajian Farmakognostik Simplisia Daun Karamunting (Rhodomyrtus Tomentosa) Asal Pelaihari  Kalimantan  Selatan. Sains Dan Terapan Kimia 1: 38 – 50.
Samsul  Bahri.  2007.  Penghambatan  Korosi Baja  Beton  dalam  Larutan  Garam  dan Asam dengan Menggunakan Campuran Senyawa  Butilamina  dan  Oktilamina. Jurnal Gradien Vol.3 No.1 : 231-236